378 



Zweiter Teil. Spezielle Edelsteinkunde. 



die Analysen weisen stets kleine Mengen von Eisen nach, und in den Kristallen vom Ural, 

 dem Alexandrit, findet man auch etwas Chromoxyd. Der eigentliche Chrysoberyll von 

 Brasilien und der Alexandrit aus dem Ural haben bei der Analyse ergeben: 



Chrysoberyll Alexandrit 

 Brasilien Ural 



Tonerde 78,10 78,92 



Bcryllerde 17,94 18,02 



Eiseuoxyd 4,88 3,48 



Chromoxj'd — 0,36 



100,92 100,78 



Die Kristallformen des Chrysoberylls gehören dem rhombischen System an, doch sind 

 einfache Kristalle selten, die meisten sind mehr oder weniger komplizierte Zwillinge. Die 

 ersteren bilden niedere rhombische Prismen, die beiderseits durch eine in einer Richtung 

 sehr deutlich gestreifte gerade Endfläche geschlossen sind. Nach diesen gestreiften Flächen 

 sind die Kristalle tafelförmig, wie Fig. 71, a zeigt, in der außerdem noch einige andere 

 Flächen eingezeichnet sind. Nach einer Prismenfläche sind häufig zwei Individuen mit- 

 einander zwillingsartig 

 verwachsen. Die breite 

 Endfläche fällt dann für 

 beide Individuen in eine 

 Ebene; in jedem der bei- 

 den ist die Streifung 

 anders gerichtet, und die 

 Streifen stoßen in der 

 Zwillingsgrenze unter 

 einem Winkel von 60 

 Grad zusammen (Fig. 

 71, h und Taf. XII, 

 Fig. 10). Drei solcher Zwillinge wachsen manchmal aneinander und durcheinander hin- 

 durch, so daß komplizierte Gruppen wie in Fig. 71, c und Taf. XII, Fig. 8 entstehen, an 

 denen aber die verschieden gerichtete Streifung der Tafelfläche die Grenze der einzelnen 

 Individuen stets leicht erkennen läßt. 



Deutliche Spaltbarkeit ist nicht vorhanden; der Bruch ist muschelig. Die Substanz 

 ist spröde und, wie schon erwähnt, sehr hart (H. = 8V2). Das spezifische Gewicht ist 

 3,0s bis 3,78. Von Säuren wird das Mineral nicht angegriffen, in der Lötrohrflamme ist es 

 unschmelzbar. Durch Eeiben wird positive Elektrizität erregt, die mehrere Stunden lang anhält 

 Der Chrysoberyll ist glasartig glänzend, etwas ins Fette. Durch die Politur nimmt 

 er einen sehr schönen und starken Glanz an, der der bedeutenden Härte wegen unver- 

 ändert bestehen bleibt. Die Durchscheinenheit ist sehr verschieden; manche Stücke sind 

 schön durchsichtig und klar, andere trübe und undurchsichtig. Die Durchsichtigkeit ist 

 aber meist nur an geschliffenen Steinen deutlich zu erkennen, da die natürhchen Stücke 

 sehr vielfach äußerlich abgerollte Geschiebe sind, die unter allen Umständen trübe und 

 unklar aussehen. Für Eöntgenstrahlen ist der Chrysoberyll noch ziemlich gut durchlässig. 

 An durchsichtigen Stücken kann man im Polarisationsinstrument leicht die Doppel- 

 brechung erkennen; sie ist aber nicht sehr stark, der größte Brechungskoeffizient ist vom 

 kleinsten nur wenig verschieden. Die Lichtbrechung selbst ist ebenfalls nicht besonders 

 kräftig und ziemlich ähnlich der des Rubins. Die Brechungskoeffizienten wurden sehr 

 nahe wie bei diesem Mineral gefunden, und zwar der größte = 1,75g und der kleinste = 1,747. 



il. Kristallformen des Chrysoberylls. 



